1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN, 43 



d) Über die Bestimmungen der Temperatur am Schmelzpunkt, bezw. am Anfange der 

 Krystallisation, siehe oben. — Die Erstarrungstemperatur von Akermans Versuchen XXVIII 

 (s. die Analyse Teil I, S 20, No. 262 [Af^,Ca)StO^ mit 0.85 Mg : 0.15 Ca) hegt der 

 Schmelzpunkt-Erniedrigung wegen etwas niedriger als 1375°, Schmelzpunkt des Enstatits; 

 also bei ungefähr 1300°; weil diese Angabe relativ unsicher ist, lasse ich sie petit drucken. 



In der Berechnung von c^_q greifen vier verschiedene Fehlerquellen in einander, 

 nämlich in Betreff der totalen Schmelzwärme, der »Überwärme«, der latenten Schmelz- 

 wärme und des Erstarrungspunktes. Die Bestimmungen sind somit ziemlich unsicher. — 

 Einige der Fehlerquellen wirken zu einem Plus, andere zu einem Minus; sie werden sich 

 somit jedenfalls zum Teil aufheben. 



i/âer das Verhältnis zwischen der mittleren sp. Wärme für die 

 Intervalle 100 — 0° und ca. 1200 — 0°. 



Mittlere sp. Wärme 



ca. 1200—0 



Zunahme der mittleren 

 sp. Wärme 



^100- • ^ ca. 1200-0 



o 



>J 



o 



CaMgSi^O^ 



{Ca,Ai^)SiO^, sCa : i Mg 



CaSiO^ ,. . . 



{Ca.MgS^Si^O^ 



CaAl^Si^O^ 



0.194 

 0.186 

 0.179 

 0.187 

 0.189 

 {Mg,ca)SiO^, 0.8571/^:0.15^« jl 0.206 



0.281 

 0.264 

 0.288 

 0.262 

 0.294 

 0.310 



100 : 145 

 » 142 

 » 161 

 « 140 

 » 156 

 » 150 



bis 



1225°) 

 1200°) 

 1250°) 

 1200°) 

 1220°) 

 1300°) 



Diabas, nach Barus li ca. 0.185 



Basalt, )> Roberts- Austen I ca.0.185 

 Quarz, » Pionchon I; o. 1913 



0.263 

 0.290 1 

 0.283 



142 

 148 



1168°) 

 1192°) 

 1185') 



In dieser Tabelle sind zusammengestellt: 



a) die sp. Wärme 100 — 0°; 



b) die mittlere sp. Wärme von ca. 1200 bis 0° (s. S. 42); 



c) das \^erhältnis zwischen denselben. 



Bemerkungen bezüglich der sp. Wärme 100 — 0°. 



Quarz; sp. Wärme 50 — 20° = 0.186 (Kopp); 99 — 13° = 0.19135 (Regnault); 

 ICO — 12° = 0.18S1 (Joly); 100 — 20° = 0.190 (Bartoli). Ich benutze, wie auch Ober g , 

 den Wert von Regnault, 0.1913. 



Weder Barus noch R.-Austen geben für den von ihnen untersuchten Diabas, bezw. 

 Basalt die sp. Wärme loo— 0° an; aus Woestyns Gesetz berechnet sich die sp. Wärme 

 100-0° dieser Gesteine, die annähernd dieselbe Zusammensetzung haben, zu 0.185. ^'^^ 

 kann nur ganz wenig von dem wahren Wert abweichen. — Die sp. Wärme der sechs 

 Schmelzen sind nach Ö berg s Angaben berechnet; zur Kontrolle derselben dient: 

 Öberg bestimmte die sp. Wärme 100—0°: 



Malakolit, mit ein ganz wenig FeO, MnO, AUO^ 0.192 



Anorthit, ein wenig unrein (und wasserhaltig) 0.197 



Wollastonit (nach Kopp) 0.178 



' Sicher zu hoch, indem etwas von der latenten Schmelzwärme einbegriffen ist. 



